— 343 — 
tidad de cobre transformado en sulfato no hiciese variar 
sensiblemente la composición del electrólito empleamos 
una concentración de corriente mucho menor. La disolución 
anódica se verificó de la misma manera que en las expe- 
riencias anteriores. En el cátodo se forma un precipitado 
voluminoso, intensamente negro y no adherible al electrodo, 
formado por cobre metálico, pues frotado con un bruñidor 
adquiere el brillo y color de este metal; además, tratado por 
ácido nítrico, produce un desprendimiento gaseoso de peró- 
xido de nitrógeno. Sulfuro de cobre no puede serlo, porque 
para ello sería preciso la reducción del ácido sulfúrico a 
sulfhídrico, lo cual sólo es posible en soluciones muy con- 
centradas de aquel ácido; en cambio, las propiedades obser- 
vadas en el cuerpo de que nos ocupamos corresponden con 
las asignadas por F. Foerster y C. Seidel (46) y C. Ullmann 
(47) para el llamado cobre negro, constituido por un agre- 
gado de cristales sumamente pequeños. Las condiciones en 
que nosotros operábamos al aparecer este cuerpo son muy 
parecidas a las que señalan aquellos autores para la pro- 
ducción del cobre negro. J. C. Poggendortf (48), F. Mylius 
y C. Fromm (49), V. Kohlsdriitter y Jh. Toropoft (50) han 
descrito una variedad análoga de la plata llamada negra. 
Corriente conmutada.—Para evitar que la porción de 
ácido sulfúrico saturado por el cobre fuese demasiado 
grande, con respecto a la cantidad del mismo contenido en 
el electrólito, se empleó la concentración de corriente de 
0,50 amperio-litro y se electrolizó durante 15m, La primera 
curva rendimiento - densidad de corriente, relativa al ácido 
sulfúrico 0,01 normal, puede construirse con arreglo al cua- 
dro siguiente: 
ms 
